﻿— 33 — 



Der Hauptvortheil bei der Anwendung des Kreuzspaltes ist die Ver- 

 meidung des nachteiligen Einflusses der Beugungsersclieinungen schmaler 

 Flächen* auf die Sicherheit der Einstellung, da bei der Stellung des 

 Kreuzes, 45° gegen die zu messende Kante geneigt, durch die Beugung 

 beide Kreuzarme symmetrisch dilatirt werden, und auch in diesem Falle, 

 genau so wie bei einem einfachen Reflexe , die horizontale Verbindungs- 

 linie der äussersten rechts und links liegenden Scheitelpunkte des Signals 

 durch seinen Mittelpunkt geht. F. Klocke. 



Rammelsberg: Über die Zusammensetzung der Lithion- 

 gl immer. 2. Abhandlung. (Monatsberichte der Berl. Akad. März 1879. 

 S. 248-252.) 



Rammelsberg: Über das Verhalten fluorhaltiger Mineralien 

 in hoher Temperatur, insbesondere der Topase undGlimmer. 

 (Ibid. S. 253-263.) 



Nach der in der 1. Abhandlung über die Lithionglimraer ** von Rammels- 

 berg aufgestellten Formel für die chemische Zusammensetzung des Lepi- 

 dolith von Rozena war das Verhältniss von (AI 2 ) : Si = 1 : 3. Nach den 

 neuerdings wiederholten Analysen des Minerals ist dieses Verhältniss 

 aber 1 : 3,2 oder 1 : 3,3. Danach wäre nicht, wie in der früheren Formel, 

 dieser Glimmer zusammeogesetzt aus 2 Molecülen Bi- und 1 Molecül Sin- 

 gulosilicat, sondern auf eine Verbindung aus 3 oder 4 Molecüle Bisilicat 

 gegen 1 Molecül Singulosilicat zurückzuführen. Da die Differenz in der 

 procentischen Zusammensetzung für diese beiden Fälle eine so geringe 

 ist, dass selbst die sorgfältigste Analyse schwerlich die eine oder die andere 

 Annahme wahrscheinlicher machen kann, so entscheidet sich R. für die 

 erstere aus Analogie mit der Zusammensetzung des Glimmers von Paris, 

 Maine, für welchen er durch ebenfalls wiederholte Analyse das Verhältniss 

 (AP) : Si = 1 : 3,2 sicher stellte. Die Formeln für die beiden Glimmer 

 nehmen daher jetzt folgende Form an: 



Rozena Paris, Maine 



j 12 (R 10 (R 2 ) 5 Si iö O 52 ) I i 18 (R 10 (AI 2 ) 5 Si le O 52 ) J 



( (R 10 (R 2 ) 5 Si 16 Fl 104 ) ) ( (R^ (AI 2 ) s Si 16 Fl 104 ) ] 

 Die Wiederholung der Analyse des Glimmers von Juschakowa be- 

 stätigte die früheren Resultate; die damals aufgestellte Formel passt sich 

 jedoch den Analysen noch besser an, wenn statt 10 die Zahl 11 gesetzt 

 wird, also 



| 11 (ß 1 * (R 2 ) 6 Si 2ü O 65 ) | 

 ( (R 1 * (R 2 ) 6 Si 2 « Fl 130 ) ) 

 — In sehr hoher Temperatur verliert der Topas seinen ganzen, 17,5% 



betragenden Fluorgehalt. Da der beim Glühen entstehende Gewichts- 



\ 



* Vgl. dieses Jahrb. 1879. S. 578 ff. 

 ** Vgl. dieses Jahrb. 1879, S. 399—401. 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1880. Bd. I. C 



